(9^8 ) 

 réduction de cet acide; il ne peut donc contenir aucune trace des autres 

 métaux de la mine de platine, puisque ceux-ci ne forment jamais de pro- 

 duit volatil dans les circonstances où se forme l'acide hyperruthénique. 



» i° Ruthénium aislallisé. — La solution d'acide hyperruthénique dans 

 la potasse, traitée par l'alcool, donne de l'oxyde de ruthénium que l'on 

 réduit à l'état métallique par le gaz de l'éclairage à une température peu 

 élevée (i). Le métal est ensuite allié dans un creuset de charhon de cornue, 

 purifié par le chlore, avec cinq à six fois son poids d'étain pur. 



» Le lingot, traité par l'acide chlorhydrique bouillant qui dissout l'excès 

 d'étain, laisse un alliage de ruthénium et d'étain cristallisé en cubes portant 

 les faces du dodécaèdre rhomboïdal (angles de 90 et 1 35 degrés) et conte- 

 nant équivalents égaux d'étain et de ruthénium. On le broie finement 

 dans un mortier de verre, et on l'introduit dans une nacelle de charbon 

 purifié, que l'on chauffe fortement dans un tube de porcelaine traversé 

 par un courant de gaz chlorhydrique sec et pur, jusqu'à ce que la ma- 

 tière ne perde plus de poids. L'étain se volatilise enlièrement à l'état 

 de protochlorure, et l'on retrouve, sans perte aucune, le poids du ru- 

 thénium sur lequel on a opéré; mais il s'est transformé en une matière 

 cristalline. 



» Nous avons obtenu, pour densité de cette matière, les nombres sui- 

 vants (2) : 



Poids dans l'air à 21 degrés et 760 millimètres y4 er j 2 4'.1 



Perte de poids dans l'eau à 21 degrés. 6 fr ,0265 



Densité à zéro 1 2 , 261 



» Nous avons admis dans tous ces calculs les coefficients de dilatation 

 publiés par M. Fizeau dans V Annuaire du Bureau des Loiujiludes. 



» La détermination de la densité de matières pulvérulentes, comme le 

 ruthénium, impose des précautions minutieuses sans lesquelles on ne re- 



(1) Cette réduction se fait dans une capsule de porcelaine chauffée sur un fourneau à gaz 

 et surmontée d'un entonnoir dont le col est muni d'un caoutchouc qui le relie à un robinet 

 de gaz. Nous préférons le gaz de l'éclairage à l'hydrogène ordinaire, parce qu'il ne contient 

 ni silicium ni arsenic. 



(2) Dans notre Mémoire de 1857, nous avions trouvé, en opérant sur un pelit globule 

 fondu du poids de quelques grammes seulement, le nombre n, 4- La plus petite bulle dans 

 l'intérieur d'un métal qui roche facilement au moment où il se solidifie, comme tous les mé- 

 taux du platine, suffirait à expliquer celle différence. Avant nous, Clans, en opérant sur le 

 métal peu aggloméré et poreux, avait trouvé 8,0. 



